## Journal of Scientech Research and Development
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846 Open Access at: http://idm.or.id/JSCR

## PENGARUH PENGGUNAAN SERBUK ABU SEKAM PADI SEBAGAI BAHAN TAMBAH TERHADAP RESAPAN BETON ALIR
EFFECT OF USING RICE HUSK ASH POWDER AS AN ADDITIVE ON INFILTRATION OF FLOWABLE CONCRETE
Achmad Sa’roni 1 , Nurul Rochmah 2 1,2 Program Studi Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus Surabaya. E-mail: Sakrune@gmail.com, nurulita889@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Corresponden : Achmad Sa’roni
Sakrune@gmail.com
Keywords: Rice husk ash, compressive strength, water absorption .
Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Page: 422 - 428
As one of the most common materials used around the world, concrete has  properties  that  make  it  a  very  popular  choice  in  construction projects.  With  the  increasing  demand  for concrete,  more  and  more research  is  being  conducted  on  concrete.  This  has  impacted  the progress of concrete and led to the need for new innovations. Among other  things,  by  adding  additional  materials  that  can  reduce  the amount of unused waste so that it becomes a used material, one of which  is  rice  husk.  Rice  husk  is  used  because  of  its  pozzolanic properties  and  high  silica  content.  The  percentage  variations  used were 0%, 4%, 6%, 8%, and 10%. From the research conducted, it was found that the absorption tended to increase in each percentage of rice husk ash addition with the highest absorption value found in flowable concrete with 10% rice husk ash addition.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved .

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Koresponden :
Achmad Sa’roni Sakrune@gmail.com
Kata kunci Abu sekam padi, kuat tekan, resapan.
Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Hal: 422 - 428
Sebagai salah satu material paling umum yang digunakan di seluruh  dunia,  beton  memiliki  sifat-sifat  yang  membuatnya menjadi  pilihan  yang  sangat  populer  dalam  proyek-proyek konstruksi. Dengan kebutuan beton yang meningkat, semakin banyak penelitian yang dilakukan tentang beton. Dimana hal ini  berdampak  pada  kemajuan  beton  dan  menyebabkan perlunya  inovasi  baru.  Antara  lain  dengan  menambahkan bahan tambahan yang bisa mengurangi banyaknya limbah tak terpakai sehingga menjadi bahan terpakai salah satunya yaitu sekam padi. Sekam padi dipakai karena sifat pozzolanik serta kandungan  silikanya  yang  tinggi.  Variasi  persentase  yang digunakan adalah 0%, 4%, 6%, 8%, dan 10%. Dari penelitian yang  dilakukan,  didapatkan  hasil  resapan  cenderung meningkat  disetiap  persentase  penambahan  abu  sekam  padi dengan nilai resapan tertinggi terdapat pada beton alir dengan tambahan abu sekam padi sebesar 10%.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Beton  alir, juga dikenal sebagai beton  siap pakai,  adalah jenis  beton yang memiliki konsistensi yang lebih cair dibandingkan dengan beton biasa. Beton alir merupakan beton yang mempunyai nilai slump lebih dari 19 cm [1]. Beton merupakan campuran semen, kerikil, dan pasir yang diaduk dengan air untuk tiang rumah, pilar, dinding, dan  sebagainya.  Beton  sendiri  memiliki  beberapa  sifat  beton  antara  lain  : kompaktibilitas, mobilitas, workabilitas, stabilitas [3]. Dengan kebutuan beton yang semakin  meningkat  dan  penggunaan  beton  dalam  skala  besar,  semakin  banyak penelitian yang dilakukan tentang beton. Hal ini berdampak pada kemajuan teknologi beton dan membutuhkan inovasi baru [4]. Salah satunya dengan menambahkan bahan tambahan  yang  bisa  mengurangi  banyaknya  limbah  tak  terpakai  sehingga  menjadi bahan terpakai salah satunya abu dari sekam padi. Abu sekam padi yaitu sisa dari hasil pembakaran sekam padi. Dalam proses pembentukan sekam padi menuju abu, pembakaran yang ada membuat hilang zat organik serta menyisakan sisa pembakaran yang  mengandung  banyak  dengan  silika  [5].  Abu  sekam  padi  digunakan  karena beberapa alasan, selain mudah didapat karena mayoritas penduduk indonesia adalah petani, membuat sekam padi mudah didapat, kandungan silika oksida (S i O 2 ) dalam abu  sekam  padi  juga  termasuk  sangat  tinggi.  Oleh  karena  itu  penulis  tertarik melakukan  penelitian  terhadap  beton  dengan  campuran  bahan  tambah  abu  sekam padi variasi 0%, 4%, 6%, 8% dan 10%.

## METODE PENELITIAN
Alur penelitian dapat dilihat pada bagan dibawah.

## Mulai
Studi Literatur
Persiapan Alat dan Bahan
Pemeriksaan Bahan Material
• Agregat Kasar • Agregat Halus • Abu Sekam Padi
A
Cek Persyaratan :
• Persyaratan Pengujian Agregat Kasar dan Agregat Halus Sesuai ASTM C 33-03
• Pengujuan Abu Sekam Padi Lolos ayakan no.100
Perhitungan Proporsi campuran (Presentase Abu Sekam Padi 0%, 4%, 6%, 8%, dan 10%)
Pembuatan Benda Uji
(Presentase Abu Sekam Padi 0%, 4%, 6%, 8%, dan 10%) Uji Resapan Beton Selesai Analisa Benda Uji Kesimpulan A

## Gambar 1. Diagram Alir Penenlitiam
Pada penelitian ini, bahan yang digunakan adalah abu sekam yang berasal dari Kota Bangkalan,Madura. Material yang diuji harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ASTM C33-03, termasuk agregat halus dan  agregat kasar  [2]. Untuk pengujian abu sekam  padi  menggunakan Test  XRF, serta  modulus  kehalusan  abu  sekam  padi menggunakan modulus kehalusan lolos saringan ayakan no.100.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemeriksaan Material Agregat Halus
Pemeriksaan agregat halus sesuai dengan ASTM C 33 – 03. Hasil pemeriksaan agregat halus dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel  1. Hasil Uji Agregat Halus Pemeriksaan Hasil Analisa saringan Zona II Berat jenis 2,91 Resapan 1,22 % Berat volume tanpa rojokan 1,778 gr/cm 3 Berat volume dengan rojokan 1,940 gr/cm 3 Kelembaban 2,44 % Kadar lumpur 3,80 % (Sumber :Hasil peneliti, 2024)

## Agregat Kasar Uk.10mm-20mm
Pemeriksaan agregat  kasar  uk. 10mm-20mm  sesuai  dengan ASTM  C  33 – 03. Hasil pemeriksaan agregat kasar uk. 10mm-20mm dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.  Hasil Uji Agregat Kasar 10mm-20mm Pemeriksaan Hasil Analisa saringan Zona II Berat jenis 2,62 Resapan 2,828 % Berat volume tanpa rojokan 1,457 gr/cm 3 Berat volume dengan rojokan 1,596 gr/cm 3 Kelembaban 2,617 % Kadar lumpur 0,85 % Keausan 34,58 % (Sumber :Hasil peneliti, 2024) Agregat kasar Uk.5mm-10mm
Pemeriksaan  agregat  kasar  uk.  5mm-10mm  sesuai  dengan  ASTM  C  33 – 03.  Hasil pemeriksaan agregat kasar uk. 5mm-10mm dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3a. Hasil Uji Agregat Kasar 5mm-10mm Pemeriksaan Hasil Analisa saringan Zona I Berat jenis 2,56 Resapan 4,55 % Berat volume tanpa rojokan 1,322 gr/cm 3 Berat volume dengan rojokan 1,498 gr/cm 3
Pemeriksaan Hasil Kelembaban 1,01 % Pemeriksaan Hasil Kadar lumpur 0,63 % Keausan 39,26 %

## Abu Sekam Padi
Abu  sekam  padi  yang  dipakai  sudah  melalui  test  XRF  dan  modulus  kehalusannya telah  lolos  ayakan  no.100.  Hasil  test  XRF  dapat  dilihat  pada  tabel  4  dan  modulus kehalusan dapat dilihat pada gambar 1
Tabel 4. Senyawa Abu Sekam Padi Komposisi Persentase SiO2 91,3 % K2O 4,94 % CaO 2,81 % TiO2 0,04 % MnO 0,40 % Fe 2 O 3 0,3 % C u O 0,036 % Z n O 0,028 % B a O 0,05 % Eu 2 O 3 0,07 % Re 2 O 7 0,07 %
Gambar 1. Abu Sekam Padi Modulus Kehalusan No.100

## Perhitungan Mix design Beton Alir
Pada penelitian ini, penggunaan abu sekam padi dengan 5 variasi yaitu 0% (sebagai beton kontrol), 4%, 6%, 8%, dan 10% penambahan abu sekam padi. Perhitungan mix design sendiri mengacu pada SNI 03-2834- 2000 serta EFNARC : The European Guideline for Self – Compacting Concrete Specification, Production and Use Tabel 8.2 ; Hal-21. Hasil perhitungan disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3. 5 Mix Design (2 sample) Komposisi Semen (kg) ASP (kg) Pasir (kg) Kerikil (kg) Superplasticizer (kg) Air (kg) 10-20mm 5-10mm ASP 0% 1,788 0 3,614 2,467 0,795 0,0268 0,796 ASP 4% 1,788  0,072  3,614 2,467 0,795 0,0268 0,796 ASP 6% 1,788  0,107  3,614 2,467 0,795 0,0268 0,796 ASP 8% 1,788  0,143  3,614 2,467 0,795 0,0268 0,796 ASP 10% 1,788  0,179  3,614 2,467 0,795 0,0268 0,796

## Hasil Uji Resapan Beton Alir
Berikut hasil dari pengaruh abu sekam padi terhadap resapan beton alir.
Dari  keterangan  diatas  kita  dapat  megambil  kesimpulan  bahwa  penambahan  abu sekam  padi  cenderung  membuat  nilai  resapan  beton  meningkat.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Retno  trimurtiningrum  (2021)  [6]  bahwa Semakin  besar  persentase  abu  sekam  padi,  cenderung  meningkatkan  nilai  resapan beton. Menurut  (Saloma, dkk 2018) [7] peningkatan nilai resapan beton bisa terjadi karena abu sekam padi mempunyai sifat cenderung menyerap air.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  resapan  air  tertinggi  terdapat  pada  persentase ASP  10%  yaitu  4,41%.    Resapan  air  pada  beton  alir  cenderung  meningkat  seiring bertambahnya persentase abu sekam padi. Hal ini bisa terjadi karena abu sekam padi mempunyai sifat cenderung menyerap air.
2,92 3,72 3,23 3,53 4,41 0% 1% 2% 3% 4% 5% 0% 4% 6% 8% 10% N il ai R es apa n B et on Persentase Abu Sekam Padi Hasil Uji Resapan Beton

## DAFTAR PUSTAKA
ASTM International, ASTM C1017-07 ,Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete 1 . United States : ASTM International, 2007. [Online]. Available: http://www.aci-int.org.
A.  Setiabudi,  J.  Riov,  F.  A.  Winansa, R.  Yohannes,  and  A.  A.  Setiawan,  “Kajian Penggunaan Potongan Ban Bekas Terhadap Kuat Tekan Beton,” vol. 6, 2019.
A. S. Ariyanto, “ Metode Perbaikan Dan Pencegahan Beton Bunting Pada Pelaksaan Konstruksi Beton (Studi kasus Apartemen dan Hotel Candi Land Semarang),” 2020.
N. Rochmah, B. Sutriono, M. Beatrix, and D. Pertiwi, “Pengaruh Abu Sekam Sebagai Subtistusi Semen terhadap Slump Flow dan Berat Isi pada Flowing Concrete,” 2021.
ASTM  International, ASTM-C33-03  ,  Standard  Specification  for  Concrete  Aggregates  1 .
United States : ASTM International, 2003. R. Trimurtiningrum, “ Pengaruh Pemanfaatan Abu Sekam Padi Terhadap  Workabilitas, Resapan Dan Kekuatan Tekan Beton ,” 2021. Saloma, Hanafiah, and S. Niko, “ The Effect  Of W/C And Rice Husk Ash (Rha) On Mechanical  Properties  Of   Self-Compacting  Concrete (SCC),” International Journal of Civil Engineering and Technology, 957- 967. , vol. 9, no. 9, pp. 957 – 967, 2018.